252 Achtzehnter Absclmitt. Fasern. 



Erwähnung gelhan werden. Eine der wichtigsten Eigenschaften hildet 

 die Länge der Faser, auf die schon oben aufmerksam gemacht wurde. 

 Hiernach unterscheidet man langstapelige , deren längste Fasern 4 cm 

 und darüber lang sind, mittelstapelige und kurzstapelige Wollen, deren 

 längste Fäden unter 2 cm messen. Die Seidigkeit hängt von der 

 Ausbildung der Cuticula ab. Je weniger kenntlich die Structurverhält- 

 nisse der letzteren sind, desto seidiger ist die Wolle; je gröber sie ist, 

 d. h. je deutlicher die körnig-streifige oder astförmige Zeichnung derselben 

 hervortritt, desto weniger seidig, desto glanzloser ist sie. Die von Gos- 

 sypiiun harbadense herrührenden Wollen sind durch starken seidigen 

 Glanz ausgezeichnet, also die Sea Island-, viele brasilianische Wollen u. s. w. 

 Die Feinheit der Baumwolle hängt in erster Linie von der Feinheit 

 der Faser ab; je kleiner der Querschnitt der Haarzelle ist, desto feiner 

 ist sie. Aber auch die Weichheit der Wolle kommt hierbei mit in Be- 

 tracht. Die Sea Island bildet die feinste Sorte. Von nicht geringer 

 Wichtigkeit erscheint die Stärke der Baumwollenfaser, nämlich deren 

 absolute Festigkeit. Es liegen hierüber mehrere Beobachtungsreihen vor^j, 

 zur praktischen Werthbestimmung wird aber die Stärke der Baumwolle 

 noch nicht herangezogen. Die Reinheit und Homogenität der Baum- 

 wolle hängt davon ab, ob sie frei von fremden Beimengungen, als Kapsel- 

 gewebe, Samengewebe, Blatt-, Stengel fragmenten, Staub, Erde u. s. w. 

 ist, und der Grad der Reinheit davon, ob diese Körper in grösseren 

 oder kleineren Mengen darin auftreten. Unter finnigen Wollen versteht 

 man diejenigen, an deren Haaren kleine, kaum sichtbare Knötchen, näm- 

 lich zusammengeballte Stücke von Fasern, haften. Die Farbe bildet 

 ein wichtiges Kennzeichen der Baumwolle. Obwohl die meisten Baum- 

 wollensorten weiss erscheinen, so sind sie es doch nicht. Stark zu- 

 sammengedrückt oder versponnen lassen sie doch immer einen Stich ins 

 Gelbe (die meisten indischen) oder ins Graue (peruanische Wolle) oder 

 Röthliche (ein Theil der siamesischen und chinesischen Baumwolle) 

 erkennen. Es wird sehr häufig angegeben, dass die als Louisianawolle 

 vorkommende Sorte eine bläulich- weisse Farbe habe, was ich jedoch, 

 wenigstens für die mir bekannt gewordenen Proben dieser Sorten, nicht 

 bestätigen kann. Die Nanking-Wollen von (jrossijpium reUgiosum und 



•1 S. liierüber Scmler, I.e. p. 512. Nach den daselbst mitgetheilten Daten 

 soll, auf gleichen Querschnitt berechnet, die ägyptische Baumwolle durch besondere 

 Stärke ausgezeichnet sein. Nach Untersuchungen, welche Herr Prof. Ed. Hanausek 

 vornahm und mir gefälligst mittheilte, beträgt das geringste Zerreissungsgewicht der 

 einzelnen Baumwollenhaare bei ostindischer Dhollerah-Baumwolle 2,300, bei Louisiana 

 2,750, bei Pernambuc 3,988, Sea Island 4,330, bei Mako 3,4 00, bei kurzer Georgia 

 4, .-,01, rndli.-li l)ci MartiniifU(> 4,763 g. 



